Einzelne Mineralien. 



-349- 



Es wurde ein grobkörniges Aggregat von Blei benutzt, in welchem 

 die Grenzen der |— 4 Quadratzoll großen Körner schon mit bloßem Auge 

 gut sichtbar waren. Einzelne Kristalle wurden der Untersuchung dadurch 

 zugänglich gemacht, daß, wenn Skelettbildung auf der Oberfläche des 

 Schmelzflusses sich bemerkbar machte, der noch flüssige Teil abgegossen 

 wurde. In den Aggregaten wurden die Kristalle zur Ermittlung ihrer 

 Orientierung geätzt, indem man zunächst durch halbstündige Einwirkung von 

 20°/ ig er Salpetersäure eine glatte Oberfläche herstellte, auf welcher dann 

 nach 1 — 2tägiger Behandlung mit 5 °/ iger Salpetersäure regelmäßige von {111} 

 und {001} begrenzte Vertiefungen, z. T. von beträchtlicher Größe entstanden. 



Die isolierten Kristalle zeigten keine Spaltbarkeit, aber hochgradige 

 Plastizität. U. d. M. gepreßt sieht man Gleitstreifen parallel den Oktaeder- 

 flächen auftreten. Wird ein einheitlicher Kristall hin und her gebogen, 

 dann wieder geätzt, so haben die Ätzfiguren jetzt streifenweise verschiedene 

 Orientierungen, welche einer Zwillingsstellung nach dem Oktaeder ent- 

 sprechen. Diese Beobachtungen sind demnach in Übereinstimmung mit den 

 früheren von Ewing und Rosenhain (dies. Jahrb. 1901. II. -170-). 



Unmittelbar nach der Deformation zeigten die Kristalle nur geringe 

 Änderungen der Struktur, dagegen traten solche in viel höherem Grade 

 ein, wenn sie nachher noch kurze Zeit mäßig (auf etwa 60 u ) erwärmt 

 wurden ; später zeigte sich , daß solche Veränderungen in beanspruchten 

 Kristallen, auch bei gewöhnlicher Temperatur, dann indessen viel lang- 

 samer erfolgten. Diese Strukturänderungen sind von den Umlagerungen 

 nach Gleitflächen durchaus verschieden, wie auch daraus hervorgeht, daß 

 die davon betroffenen Teile sich im allgemeinen krummlinig voneinander 

 abgrenzen. Wurde z. B. ein einheitlicher Kristall erst krumm und daun 

 wieder gerade gebogen, so verliefen die entstandenen Gleitstreifen gerad- 

 linig ohne Unterbrechung über die Oberfläche. Nach dem Ätzen zeigte 

 sich dann ein Zerfall in unregelmäßig gegeneinander abgegrenzte Felder 

 verschiedener Orientierung. Verf. scheint geneigt, hier eine Umkristalli- 

 sation anzunehmen und erinnert an ähnliche Erscheinungen, welche Ewing 

 und Rosenhain beobachteten, als sie unreines Blei benutzten, in welchem 

 die Kristallkörner verschiedener Orientierung durch ein eutektisches Ge- 

 misch getrennt waren. Sie nahmen an, daß eine Diffusion und Lösung 

 des reinen Bleis in dem elektischen Zement vor sich gehe. (Ref. scheint 

 eine Umlagerung des Bleis in eine andere Modifikation, ausgelöst durch 

 die Deformation und eventuelle Erwärmung, nicht ausgeschlossen.) 



O. Mügge. 



A. Richard; Sur les cristaux de bournonite d'Ally 

 OHaute -Loire). (Bull. soc. frang. de min. 27. p. 218—220. 1904.) 



Die Kristalle erscheinen auf dem Cecile-Gange zusammen mit Quarz, 

 Boulangerit, zuweilen auch Blende und Bleiglanz. Sie sind kurz säulenförmig, 

 ihre Formen : {100} . {210} . {010} . {102} . {103} . {101} . {011} . {112} . {211}. 

 Zwillingsbildung wird nicht erwähnt. O. Mügge. 



